BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 665 



En se servant de cette methode, M. Tornebohm obtient un pro- 

 duit compose de : 



SiCV-20.33; Âl 2 3 -7.i9; Fe 2 3 -3.65; CaO-63.65 ; 

 MgO-2.62; Na 2 Q-o.85; K 2 0-i.o4. 



II admet que ce corps contient encore io°/ de celite et en fai- 

 sant rentrer le fer dans ce dernier compose ii, deduit pour Talite la 

 composition : 



Si0 2 - 19.48; AL5O3-7.83; CaO-67.6; MgO-3.0; 

 Na 2 0-3.9o; K 2 1.19. 



Cette composition n'est pas admissible; en effet M.M. S. et B. 

 Newberry 4 ) sont arrives â obtenir par synthese un ciment con- 

 tenant : 



Si0 2 25.51 ; A1 2 3 2.0; CaO 72.70. 



Ce ciment leur a donne des resultats tout â fait normaux. Ce 

 fait est une preuve de plus que Ies 7.83°/ d'alumine admis par M. 

 Tornebohm dans la composition de l'alite reposent sur une erreur 

 et que le silicate tricalcique est bien 1' element actif par excellence 

 des ciments. 



Si nous examinons la composition du ciment obtenu soit par M. 

 Tornebohm, soit par M.M. Newberry, nous voyons que nous pou- 

 vons exactement le decomposer en deux corps, admettant que la 

 petite quantite de magnesie et d'alcalis joue le meme role que la 

 chaux et ne fait que se substituer â elle en equivalents : 



x (Si0 2 . 3 CaO) + y (Si0 2 . R 2 3 . 5 CaO). 



Le premier de ces corps nous donne Talite, Ies cristaux pseudo- 

 cubiques de M. Le Chatelier, tandis que le second doit representer 

 dans ce cas la celite, le fondant. 



M.M. Newberry ecrivent cette relation sous la forme : 

 x (Si0 2 . 3 CaO) + y (R 2 3 . 2 CaO). 



Ils admettent par consequent que Ies sesquioxydes sont a l'etat 

 d'aluminate et de ferrite de chaux. 



Nous maintenons notre maniere de voir parce que dans toutes 

 Ies analyses des produits accessoires des fours, tels que verres, sco- 



*) Thonindustrie Z. 1898 p. 894. 



